— • 328 — • 
QUADRO IL 
Rappresentante i pesi specifici dei pezzi di acciaio di forma prismatica. 
Non temperati 
a tutta tempera 
Rinvenuti al color 
paglia e raffreddati 
istantaneamente 
Rinvenuti al color 
paglia e raffreddati 
lentamente 
Prisma n.° 1 ." 7,823 
» )) 2. 7,820 
» » 3. 7,821 
» )) 4. 7,823 
n.“ l.“ 7,782 
» 2. 7,852 
» 3. 7,750 
» 4. 7,747 
n.° 1." 7,819 
» 2- 7,786 
n.° 3.“ 7,780 
)) 4. 7,771 
Dal presente quadro facilmente si ricava che la tempera invece di dimi- 
nuire il volume lo avrebbe aumentato, ed il valore numerico di questo au- 
1 
mento, espresso nel volume prima della tempera, è circa — — . 
Come ognuno vede i pesi specifici da me ottenuti per le varie tempere 
sono totalmente inversi a quelli ottenuti coi cilindri, mentre anche in questa 
seconda operazione avendola ripetuta due volte, posso esser sicuro di non aver 
preso abbaglio. Ed infatti mentre il peso specifico nei cilindri aumentava colla 
tempera completa, nei prismi si trova diminuito, e mentre il far rinvenire al 
color paglia i cilindri ne rendeva minore il peso specifico, nei prismi lo ha au- 
mentato. È ancora da avvertirsi che i prismi raffreddati improvvisamente hanno 
aumentato il peso specifico più che quelli raffreddati lentamente. 
Da queste esperienze pertanto si può concludere, che in un corpo me- 
tallico qual’ è l’acciaio che per la tempera subisce una variazione nello stato 
molecolare, nello sperimentarne il peso specifico, la forma difesso ha influisce 
immensamente nelle variazioni del medesimo : il che si accorda con tutte le 
teorie della meccanica molecolare. 
Inoltre è degno di avvertenza il confronto dei risultati ottenuti nei pezzi 
cilindrici e prismatici, giacché nei primi la tempera portava una diminuzione 
di 
volume, sempre supposta l’omogeneità di massa, espressa da 
1 
, laddo- 
. ♦ 1 
ve nei pezzi prismatici avvi un’aumento di volume eguale ad — - , cioè nei 
118 
